(22) 



surfaces qui ont été enduites de son mélange. Cette blancheur 

 égale alors celle de la céruse. 



Le blanc de zinc mêlé à l'huile de lin forme un composé un 

 peu moins siccatif que celui obtenu parla céruse façon hollan- 

 daise ; aussi siccatif que celui produit par la céruse de Clichy et 

 séchant beaucoup plus vite que celui présenté par le sulfate de 

 plomb. 



Cet oxide ne pourrait être employé tel qu'il sort du récipient 

 dans les laboratoires; il faut qu'au préalable on lui fasse subir un 

 lavage par décantation. Celui que j'ai préparé moi-même et celui 

 que j'ai trouvé dans le commerce ont réclamé cette opération. 

 Par la décantation l'on sépare l'oxide noir et les parties agrégées 

 de l'oxide blanc qui, pendant la combustion du métal, ont été 

 entraînés dans la masse des flocons. Le procédé de fabrication 

 de M. Leclaire et celui de Londres obvient à cet inconvénient. 



Tels sont les fàiVs que j'ai observés ; je les résume ainsi : 



1.® L'oxide de zinc a une affinité très - prononcée pour 

 l'huile de lin, au point qu'après avoir été délayé dans une cer- 

 taine quantité d'eau , il abandonne cette eau pour s'emparer de 

 l'huile avec laquelle on le met en contact. 11 a cela de commun 

 avec la plupart des oxides et sels insolubles de plomb. 



2.0 A poids égal , il exige beaucoup plus d'huile que la céruse 

 pour parvenir au même degré de fluidité. Dans cet état de flui- 

 dité , il s'étend nécessairement sur une plus grande surface ; mais 

 aussi il la voile moins que la substance plombique. Il n'est 

 par conséquent pas aussi opaque et ne couvre pas autant 

 qu'elle. 



3.<^ Il ne sèche pas avec l'huile aussi promptement que la 

 céruse ; sa blancheur , quand il est sec , ne le cède pas à celle 

 de ce carbonate. 



4.° Il peut , comme la litharge ou la céruse , servir à la com- 

 position de l'huile siccative. 



Quant à ce que cet oxide n'exerce aucune action nuisible sur 



